ii I 8 .\>N.\F.S 



remos pela publicacfio do roslo da Memoria pnra darnins 

 conla d'olla aos nossos If'ilurcs. 



llnaaio dn^ inincrios de cslanho. A redurao do oxido de 

 cstaiiho pelo tliixo negro requpr uma tempcialura miiilo dc- 

 vada para scr IVila com exaclidao. sr. Lcvol iiulica o (mu- 

 prcgo do cyanurclo do polassio, so on simullanoanionlc com 

 carvao, como omoio mais convcnicnie para osensaiosdos 

 mincrios do oslaiiho. 



Tomam-se de 10 a 20 grammas de minerio pulverisado, 

 tralam-sc pcla agiia rcgia fervenle para alacar as gangas. 

 residuo lava-sc sobrc urn fiUro, secca-se e pi'sa-sc ; mislu- 

 ra-sc depois com a quantidade convenicnlc carviio, e aque- 

 ce-se cm urn cadinlio diiranlc um quarlo de hora ; no fini 

 d'este tempo, sem tirar a materia do cadinlio, ajunta-se-Ihe 

 uma porcao de cyanurcto de polassio egual a 1,5* do peso 

 da materia, c aquecc-se ainda por 5 minutos ao rubro-ccreja. 

 (3 estanho acha-se completamenle reduzido e reunido em bo- 

 tiio metallico no fiindo do cadinho. 



A reduccao podc fazer-se tambcm sem o previo Irata- 

 niento com a agiia regia, e sem a addicao do carvao, mas o 

 rendimcnto, n'esle caso, e semprc menor, do que deve ser. 



Aliiminio. sr. Wohler indica um processo muito fa- 

 cil para obler o ahiminio por nieio da cryolite. {Annalen 

 der Chemie und Phannacie, agosto de 18oG). 



Fundem-se 7 partes de chlorurelo de polassio ; mislu- 

 ra-se esta massa, finamente pulverisada , conj o peso egual 

 30 seu do cryolite secca c em p6. Inlroduz-se esta mislura 

 j>or camadas com discos de sodio n'um cadinho bem sficco. 



